( «^5) 

 chauffes énergiques et quinze passes sous le laminoir. La diuée cUi travail 

 n'est que de vingt-quatre heures. La matière sous de telles influences a 

 perdu heaucoup de son homogénéité. 



)i En ce qui concerne les densités, j'ai trouvé qu'en faisant laminer a 

 chaud et à froid un laiton à 44 pour loo de zinc on obtenait : 



Laminage à chaud. Laminage à froid. 



D = 8,349i D = 8,36'23 



)) Un laiton à 4o pour loo de zinc a fourni dans les mêmes circonstances 

 comparatives : 



Lnminage à chaud. Laminage à froid. 



= 8,2200 D — 8,263o 



« La déperdition du zinc est notablement augmentée par le laminage à 

 chaud, comme le démontrent mes expériences. 



Alliage à ^^ pour loo (au moment de la fonle). 



i^près le laminage 



h cliaud. à froid. 



40,54 40,97 



Alliage à ^o pour loo (au moment de la fonte). 

 Après le laminage 



à chaud, à froid. 



35,27 36, 19 



» L'influence des chauffes au rouge cerise est donc nianifeste. 



» A composition idenlicjue [i]^ les laitons laininés à chaud sont électropo- 

 sitifs relativement aux laitons iaminés à froid. 



» J'ai immergé dans l'acide chlorhydrique à 5 degrés pendant huit jours 

 des lames de 10 grammes formées par ces laitons, et j'ai obtenu : 



Perte. 



Laiton laminé à iliaiid 0,0620 



» à froid o,o4oo 



B à cliaud o ,0620 



» à froid o , o425 



» à chaud o,o4o4 



» à froid 0,0218 



(i) Le laminage à froid de laitons à ^o pour 100 ne se pratique pas ordinairement. Il est 

 exclusivement affecté aux alliages à 33 ou 35 pour 100 de zinc. 



C. R., iS»;^, 2™' Semestre (T. LIX, N» 3.) ' 7 



